48 



HET ZILVER. 



nagenoeg 5 deelen kwik en 1 deel zilver bestaat, door eenige vreemde 

 metalen in geringe mate verontreinigd. 



Deze pap wordt vervolgens in destilleertoestellen verhit om het 

 kwik te vervlugtigen ; de destilleertoestellen zijn op verschillende wijze 

 ingerigt; zie hier de beschrijving van een der eenvoudigsten. 



Eene gegoten ijzeren buis ah figuur 9 , aan haar eene uiteinde ge- 

 sloten , wordt met omstreeks 150 pond amalgama gevuld; aan de 

 Fig. 9. opening h van deze buis bevestigt 



f^^l men een elleboog ede, waarvan de 



pijp e f wordt ingelaten in eene ge- 

 slagen ijzeren buis, welke even in 

 het water reikt, dat in den bak V 

 bevat is. 



De bewerking is nu duidelijk 

 men verhit de buis a h langzamer- 

 hand tot de roode gloeihitte, het 

 kwik destilleert en verdikt zich in 

 den bak V, terwijl het zilver, door 

 min of meer koper en lood veront- 

 reinigd , in de buis ah terug blijft. — Overigens wordt dit zilver op 

 de boven omschreven wijze gezuiverd. 



De tweede manier van amalgamatie is in het Mansfeldsche gebrui- 

 kelijk en wordt toegepast op den zilverhoudenden kopersteen. 



In de bitumineuse mergelschilfer, ook koperschilfer genaamd, van 

 Thüringen komt veel zilverhoudend koper voor, waaruit de nog zilver 

 bevattende kopersteen gewonnen wordt door den erts herhaalde kee- 

 ren met kiezelaardige slakken te roosten. 



Hoe uit dezen kopersteen het zilver door amalgamatie wordt ver- 

 kregen, willen wij nu met onze lezers nagaan. 



De kopersteen wordt gestampt en gezift en vervolgens tusschen 

 molensteenen van graniet tot een ontastbaar poeder gewreven; men 

 bevochtigt dit poeder met eene kleine hoeveelheid water en roost 

 het in een reverbereeroven, waarvan de bijgevoegde afbeelding, figuur 

 10, eene horizontale doorsnede voorstelt. Deze oven heeft gewoonlijk 

 twee verdiepingen en is voorzien van eene verdigtingkamer , waarin 



